626 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



c'esl-k-dire en moyenne 



E=2,i5.io"', c = 83, ^i = 3,8G.Io-^ 



* » En adoptant la valeur E -= 2,52.io'° et appliquant la formule de cor- 

 rection de Kohlrausch, pour tenir compte de la raideur du fil, qui agit sur 

 le bifdaire comme si les fils étaient raccourcis de (5, on trouve S = o'='",443 

 pour une suspension de longueur égale à 87''°. La correction atteint donc 

 seulement o, 5 pour 100, à peu près. » 



ÉLECTRICITÉ . — Lames minces métalliques obtenues par projection cathodique. 

 Note de M. L. Hocllevigue, présentée par M. Mascart. 



« On sait que, lorsqu'on produit l'effluve dans un gaz raréfié, la sub- 

 stance de la cathode est projetée en tous sens dans l'espace environnant; 

 cette propriété a déjà été utilisée en Amérique pour obtenir des miroirs et 

 des résistances de platine. J'ai constaté qu'elle permet de déposer sur un 

 support quelconque (verre, fibre, lame métallique, etc.) des couches 

 minces adhérentes des métaux suivants : platine, palladium, fer, nickel, 

 cobalt, cuivre, bismuth; les autres métaux, qui n'ont pas encore été 

 essayés, se prêteraient vraisemblablement à l'application du même pro- 

 cédé ; seul, le charbon n'a donné, après 7 jours d'essais, aucun dépôt 

 visible. 



» Les pellicules déposées sur verre sont les plus intéressantes à étudier. 



» Pour les obtenir, on place la lame de verre à métalliser, de 20'"' environ dans 

 mes expériences, sur une large anode horizontale en aluminium; à 12'"™ ou i5""" 

 au-dessus se trouve une lame horizontale du métal à déposer, qui constitue la cathode, 

 et le tout est placé dans un récipient où le vide est fait à la trompe jusqu'à quelques 

 centièmes de millimètre. Le flux est fourni par le secondaire d'une bobine liuhmkorfl" 

 (type Ducretet à interrupteur indépendant); alors l'espace sombre de Hiltorll' qui 

 entoure la cathode vient à peu près au contact- de la lame de verre à métalliser. 



» Le flux électrique commence par purger la cathode des gaz occlus ; cette première 

 période est particulièrement longue avec le platine et surtout avec le palladium ; 

 lorsqu'elle est terminée, la substance propre de la cathode est projetée à son tour et 

 va se fixer, partie sur la lame de verre placée en regard, partie sur l'anodemétallique. 

 Quand le dépôt est jugé d'épaisseur convenable, on arrête l'opération, on laisse 

 refroidir l'appareil, on fait rentrer l'air et l'on retire la lame métallisée. 



» Les dépôts obtenus peuvent présenter tous les degrés de transpa- 

 rence ou d'opacité, suivant la durée de l'opération (quelques heures ou 



